l'i» 

 mezzo del qtiale si può fare aderire nn sottile strato di platino me- 

 tallico al vetro, formandone uno specchio lucidissimo. A quest' ef- 

 fetto si bagna il vetro della soluzione alcoolica , procurando che 

 questa vi si distenda sopra uniformemente , e quindi si scalda gra- 

 datamente alla fiamma d' una lampada a spirito di vino fino ad in- 

 fuocarlo. Lo strato di platino che si revivifica aderisce così bene al 

 vetro, che diviene impossibile staccarlo. Ma se si ponga questo spec- 

 chio nell'acido idroclorico allungato con acqua, e nel tempo stesso 

 vi s'immerga una lama di zinco, tutto lo strato di platino aderente 

 al vetro si discioglie quasi istantaneamente. Questo e più altri fatti 

 relativi al platino si devono al sig. Dobereiner. ( Férussac Bullet. 

 dea Sciences mathém. phys. et chim. Juillet 1829. pag. 78.) 



Il seguente processo suggerito dal sig. Frìck per preparare in 

 grande 1' ossido di cromie sembra preferibile agli altri conosciuti , 

 come più economico. Dopo aver tenuto alquanto infuocata una 

 mescolanza di cromato di ferro polverizzato e di nitrato di potassa , 

 e dopo aver trattato coll'acqua la massa che ne risulta, si fa eva- 

 porare la soluzione ottenuta , che spesso presenta un colore verde 

 cupo; quest'operazione deve esser fatta in un vaso di ferro, e spinta 

 molto avanti. Raffreddato il liquido, si decanta in vasi di vetro; il 

 residuo convenientemente lavato si getta via. La dissoluzione, che 

 è di color giallo, contiene, oltre il cromato di potassa, del nitro non 

 scomposto, e della potassa libera. Si fa bollire in un vaso di ferro, 

 aggiungendovi del solfo puro in sottil polvere , finché continua a 

 precipitarsi dell' ossido verde di cromie. Lavato questo precipitato 

 con acqua stillata, si discioglie a caldo nell'acido solforico allunga- 

 to ; si separa dalla soluzione il solfo per lento deposito o per feltra- 

 zione , quindi si precipita per mezzo del sotfocarbonato di soda il 

 puro ossido , si lava, si asciuga, e si calcina. ( Férussac Bullet. des 

 se. tecnol. Juillet iSag , pag. aa^.) 



Diverse esperienze intraprese dal sig. Payen per rintracciar la 

 causa delle notabili diiTerenze che frequentemente si osservano 

 nelle buone qualità del gesso impiegato nell'arte edificatoria, seb- 

 bene proveniente da una stessa qualità di pietra, ha potuto assicu- 

 rarsi che il difetto o l' inferior qualità del gesso dipende ordinaria- 

 mente dal cattivo metodo della cottura o calcinazione, nella quale 

 l'azione del calore impiegato è quasi sempre ineguale e spesso ec- 

 cessiva. Egli ha riconosciuto che ad ottenere un ottimo gesso basta 

 una temperatura di 106 gradi del termometro centigrado , corri- 



